Von William Luzi. 247 



blähimgsreaktion ganz vorzüglich, d. h. sie schwellen beim 

 Olühen ganz gewaltig, manchmal wohl um das hundertfache 

 ihres ursprünglichen Volumens, an, indem die beschriebenen, 

 eharakteristisch und gesetzmässig struirten Gebilde entstehen. 



Die Graphite der anderen Gruppe hingegen geben, 

 auf dieselbe Weise behandelt, diese Reaktion nicht, sie 

 blähen sich nicht im geringsten auf. 



Im Nachstehenden habe ich die von mir auf dieses 

 Verhalten hin untersuchten Graphite zusammengestellt. 



1. Gruppe. 



1. Graphit von Ticonderoga in New-York. 



2. „ aus körnigem Kalk von Pfaffenreiith. 



3. Feinschuppig-erdiger Ceylongraphit. 



4. Grossblätterig-holzähnlicher Ceylongraphit. 



5. Ceylongraphit des Handels (gemahlen). 



6. Graphit aus Norwegen. 



2. Gruppe. 



7. Flaserig-grossblätteriger Graphit von Passau. 



8. Graphit aus Sibirien, nördl. Tungulka, 600 Werst 



östlich von Turuchansk, Jenisey. 



9. Ein anderer Graphit aus Sibirien (näherer Fund- 



ort unbekannt). 



10. Säulenförmig abgesonderter Graphit von Colfax 



County, Neu-Mexico. 



11. Graphit aus Chiastolithschiefer von Burkhardts- 



walde, Sachsen. 



12. reiht sich hieran auch ein künstlicher Graphit, 



nämlich der elektrische Graphit. 



Die Graphite 1—6 geben die Aufblähungsreaktion, die 

 Graphite 7 — 12 geben sie nicht. 



Nicht nur die concentrirte, rothe, rauchende Salpeter- 

 säure ist geeignet, diese Verschiedenheiten der in der 

 Natur vorkommenden Graphite hervortreten zu lassen, 

 sondern man kann an ihrer Stelle bei dem beschriebenen 

 Versuche z. B. auch übermangansaures Kali und concentrirte 

 Schwefelsäure anwenden. Man verfährt dabei zweckmässig 

 80, dass man den Graphit gröblich pulverisirt, ihn sodann 

 auf einem Platintiegeldeckel mit ungefähr der Hälfte seines 

 Gewichtes Kaliumpermanganat mengt und concentrirte 



